## PENGARUH THERMAL CYCLING TERHADAP PERUBAHAN DIMENSI DAN STABILITAS WARNA BAHAN BASIS GIGI TIRUAN NILON TERMOPLASTIK

## (EFFECT OF THERMAL CYCLING ON DIMENSIONAL CHANGE AND COLOR STABILITY OF THERMOPLASTIC NYLON DENTURE BASE MATERIAL)
Dwi Tjahyaning Putranti, Oktia Kiki Triana
Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara Jl. Alumni No.2 Kampus USU Medan 20155 E-mail : oktiakikitriana@gmail.com

## Abstract
Thermoplastic  nylon  as  denture  base  material  begins  to  become  the  choice  of  treatment.  One  of  physical  nylon thermoplastic characteristic that becomes an important attention in the using of material denture base is dimensional and color stability. The using of denture base in oral cavity within the specific time will affect in varying material properties change. One of some methods that can be used to evaluate the properties of a material that is thermal cycling. Samples made according to the ADA No. 12 to test the dimensional change and ISO No. 1567 to test the color stability. Thermal cycling 70 and 300 cycles performed on each sample treatment. The test results were analyzed using ANOVA test to determine the effect of thermal cycling to dimensional change and color stability showed significant results (p  <0.05) compared with control group, as well as LSD test that showed different effect of thermal cycling to dimensional change and color stability materials nylon thermoplastic denture base. Thermal cycling 70 and 300 cycles on a material base of the denture nylon thermoplastic can increase the dimensional change value and lowering color stability value of a material base  denture  nylon  thermoplastic.  Conclusion of the  usage of  denture  for 1  week  compared  1  month  effected  higher dimensional changes and reduce color stability of denture based thermoplastic nylon.
Key words: thermal cycling, denture base, thermoplastic nylon, dimensional change, color stability

## Abstrak
Nilon  termoplastik  sebagai  bahan  basis  gigi  tiruan  mulai  menjadi  pilihan  perawatan.  Salah  satu  sifat  fisis  nilon termoplastik yang menjadi perhatian dalam penggunaannya sebagai bahan basis gigi tiruan adalah stabilitas dimensi dan stabilitas  warna.  Penggunaan  basis  gigi  tiruan  di  rongga  mulut  dalam  waktu  tertentu  akan  mengakibatkan  berbagai perubahan  sifat  bahan.  Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  sifat  suatu  bahan  yaitu thermal cycling . Sampel dibuat sesuai ADA No. 12 untuk uji perubahan dimensi dan ISO No. 1567 untuk uji stabilitas warna. Thermal  cycling 70 cycles dan  300 cycles dilakukan pada  masing-masing  sampel  perlakuan . Hasil  uji  dianalisis menggunakan uji ANOVA untuk mengetahui pengaruh thermal cycling terhadap perubahan dimensi dan stabilitas warna yang menunjukkan hasil signifikan (p < 0,05) dibandingkan kelompok kontrol, serta uji LSD yang menunjukkan terdapat perbedaan  pengaruh thermal  cycling terhadap  perubahan  dimensi  dan  stabilitas  warna  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik. Thermal cycling 70 cycle dan 300 cycle pada bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik dapat meningkatkan nilai perubahan dimensi dan menurunkan nilai stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik. Kesimpulan, penggunaan  gigi  tiruan  selama  1  minggu  dibandingkan  1  bulan  menyebabkan  perubahan  dimensi  semakin  besar  dan berkurangnya stabilitas warna pada basis gigi tiruan nilon termoplastik.
Kata kunci: thermal cycling , basis gigi tiruan, nilon termoplastik, perubahan dimensi, stabilitias warna.

## PENDAHULUAN
Nilon termoplastik sebagai bahan basis gigi tiruan akhir-akhir  ini  mulai  menjadi  pilihan  perawatan
karena memiliki kelebihan estetis, fleksibel, elastis, dan biokompatibel yang dapat mengurangi tekanan pada  gigi  penyangga  dan  menghilangkan  reaksi alergi  terhadap  logam. 1,2 Selain  mempunyai  sifat-
sifat  menguntungkan,  gigi  tiruan  dari  bahan  nilon termoplastik mempunyai kelemahan yaitu pemakai- an dalam waktu beberapa minggu menunjukkan ter- jadinya  perubahan  warna, staining ,  penyerapan  air serta kekasaran permukaan. 1,3,4 Salah satu sifat fisis nilon termoplastik yang menjadi perhatian dalam peng- gunaannya  sebagai  bahan  basis  gigi  tiruan  adalah stabilitas dimensi dan stabilitas warna.
Perubahan dimensi yang terjadi pada bahan basis gigi  tiruan  nilon  termoplastik  berhubungan  dengan sensitivitas  tekniknya  dan sifat  hidrofilik  material  se- hingga mudah menyerap air. 4 Stabilitas warna ada- lah kemampuan suatu lapisan permukaan atau pig- men  untuk  bertahan  terhadap  degradasi  yang  di- sebabkan pemaparan lingkungan. 3,5 Perubahan war- na  pada  nilon  termoplastik  dapat  disebabkan  oleh faktor ekstrinsik maupun intrinsik. Faktor ekstrinsik yang  dapat  mempengaruhi  perubahan  warna  meli- puti adsorpsi dan  absorbsi  zat warna suatu sumber kontaminasi. Sedangkan faktor intrinsik merupakan perubahan  warna  akibat  proses aging suatu  bahan yang  terjadi  karena  kondisi  fisikal  dan  kemikal, yaitu  perubahan  suhu  dan  kelembaban. 5 Salah  satu metode  yang  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi sifat  fisis  dan  mekanis  suatu  bahan  setelah  proses aging adalah thermal cycling . 6 Thermal cycling merupakan suatu metode standar in vitro yang digunakan untuk mengevaluasi sifat fi- sis maupun mekanis suatu bahan restoratif dan pros- tetik  yang  mengalami aging dengan  cara  mensi- mulasikan  kondisi  rongga  mulut. 6 Thermal  cycling akan  menyebabkan  terjadinya  proses  hidrasi  yang sesuai dengan kondisi klinis rongga mulut. 7 Kondisi klinis di dalam rongga mulut untuk waktu pemakai- an  gigi tiruan selama  1 hari, disimulasikan dengan thermal cycling 10 cycle , temperatur 5 0 C dan 55 0 C selama  30  detik  waktu  perendaman  dan  15  detik transfer. 8 Hidrasi  yang  terjadi  selama thermal  cyc- ling dapat mempengaruhi penyerapan air, solubilitas dan perubahan warna. 9 Berdasarkan  keterangan  yang  telah  diurai,  perlu dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  perubahan dimensi dan stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik setelah dilakukan thermal cycling 70 cycles dan 300 cycles.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris.  Sampel  dibuat  dari  nilon  termoplastik berbentuk balok berukuran 65 mm x 10 mm x 2,5 mm (ADA no. 12) untuk uji perubahan dimensi dan berbentuk  lingkaran  dengan  diameter  20  mm  x  2 mm (ISO No 1567)  untuk  uji  stabilitas dimensi. 3,10
Jumlah  keseluruhan   sampel  adalah  54  buah,  dan dibagi menjadi 6  kelompok, 3  kelompok untuk uji perubahan  dimensi  (kelompok  A:  tanpa thermal cycling ; kelompok B: thermal cycling 70 cycles ; dan kelompok  C: thermal  cycling 300 cycles );  dan  3 kelompok lainnya untuk uji stabilitas warna (kelom- pok D: tanpa thermal cycling ; kelompok E: thermal cycling 70 cycles ; dan kelompok F: thermal cycling 300 cycles ).  Nilon  termoplastik  diinjeksi  ke  dalam mold  dengan  berat  12  gram  sekali  injeksi  untuk  3 sampel  perubahan  dimensi  dan  15  gram  sekali  in- jeksi untuk 5 sampel stabilitas warna. Sampel dirapi- kan dengan bur fraser dan dihaluskan dengan kertas pasir waterproof ukuran  400,  600  dan  800  untuk menghasilkan permukaan yang rata. Seluruh sampel direndam  di  dalam  aquades  dengan  suhu  37 0 C  se- lama 48 jam.  Setelah perendaman, kelompok per- lakuan dimasukkan ke dalam saringan untuk dilaku- kan thermal cycling . Thermal cycling dilakukan de- ngan  suhu  5 o C  menggunakan coolbox dan  55 o C menggunakan waterbath dengan waktu perendaman 30 detik dan transfer 15 detik. Pada kelompok B dan E thermal cycling dilakukan sebanyak 70 cycles dan kelompok  C  dan  F thermal  cycling dilakukan  se- banyak 300 cycles .
Pengujian  perubahan  dimensi  dilakukan  dengan menggunakan alat ukur kaliper digital dan pengujian stabilitas warna dilakukan dengan menggunakan alat Fourier  Transform  Infrared  Spectroscopy (FTIR). Analisis data dilakukan dengan uji ANOVA dan uji LSD.

## HASIL
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan perubahan dimensi yang signifikan pada bahan basis gigi tiruan  nilon termoplastik  yang dilakukan ther- mal cycling 70 cycles dan thermal cycling 300 cyc- les dengan  nilai  signifikansi  p=  0,0001  (p  <  0,05) (Tabel 1); dan terjadi penurunan nilai stabilitas war- na yang signifikan pada bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik yang dilakukan thermal cycling 70 cyc- les dan thermal cycling 300 cycles dengan nilai sig- nifikansi p= 0,0001 (p < 0,05) (Tabel 2).
Tabel 1.  Hasil  uji  ANOVA  pada  perubahan  dimensi bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik tanpa thermal cycling dan dengan thermal cycling Kelompok Perubahan dimensi (mm) n ± SD p A 9 0.079 ± 0.016 0,0001* B 9 0.108 ± 0.015 C 9 0.378 ± 0.022 * signifikan
Tabel 2.  Hasil  uji  ANOVA  pada  stabilitas  warna  bahan basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  tanpa ther- mal cycling dan dengan thermal cycling Kelompok Stabilitas Warna (cm -1 ) n p
D 9 3312.29 ± 0.438 0,0001* E 9 3311.56 ± 0.573 F 9 3300.07 ± 0.740
* signifikan
Rerata perubahan dimensi nilon termoplastik tan- pa thermal  cycling adalah  0.079  mm.  Rerata  pe- rubahan dimensi nilon termoplastik dengan thermal cycling 70 cycles adalah 0.108 mm. Rerata perubah- an dimensi nilon termoplastik dengan thermal cyc- ling 300 cycles adalah 0.378 mm (Tabel 1).
Rerata  stabilitas  warna  nilon  termoplastik  tanpa thermal  cycling adalah  3312.29  cm -1 .  Rerata  sta- bilitas warna nilon termoplastik dengan thermal cyc- ling 70 cycles adalah 3311.56 cm -1 . Rerata stabilitas warna  nilon  termoplastik  dengan thermal  cycling 300 cycles adalah 3300.07 cm -1 (Tabel 2).
Tabel 3.  Hasil  uji  LSD  pada  perubahan  dimensi  bahan basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  tanpa ther- mal cycling dan dengan thermal cycling
Rerata perubahan dimensi yang berbeda p A dengan B 0,002* A dengan C 0,0001* B dengan C 0,0001* * signifikan
Tabel 4.  Hasil uji LSD pada stabilitas warna bahan basis gigi  tiruan  nilon  termoplastik  tanpa thermal cycling dan dengan thermal cycling Rerata stabilitas warna yang berbeda p D dengan E 0,016* D dengan F 0,0001* E dengan F 0,0001* * Signifikan
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh thermal cycling 70 cycle dan thermal cy-- cling 300 cycle terhadap perubahan dimensi dan sta- bilitas  warna  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon  termo- plastik. Pada kelompok perubahan dimensi nilon termo- plastik perbedaan signifikan terdapat antara kelom- pok  tanpa thermal  cycling dengan  kelompok ther- mal cycling 70 cycle (p= 0,002), kelompok tanpa ther- mal cycling dengan kelompok thermal cycling 300 cycle (p= 0,0001), dan kelompok thermal cycling 70 cycle dengan kelompok thermal cycling 300 cycle (p
=0,0001) (Tabel 3). Pada stabilitas warna perbedaan signifikan  terdapat  antara  kelompok  tanpa thermal cycling dengan  kelompok  dengan thermal  cycling 70 cycle (p=  0,016),  kelompok  tanpa thermal  cy- cling dengan kelompok dengan thermal cycling 300 cycle (p= 0,0001), dan kelompok thermal cycling 70 cycle dengan kelompok dengan thermal cycling 300 cycle (p = 0,0001) (Tabel 4).

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa thermal cy- cling dapat  meningkatkan  perubahan  dimensi  dan menurunkan stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon  termoplastik.  Nilai  rerata  perubahan  dimensi nilon  termoplastik  yang  dilakukan thermal  cycling lebih  besar  dan  stabilitas  warna  nilon  termoplastik yang dilakukan thermal cycling lebih rendah dibanding- kan  dengan  kelompok  kontrol.  Hal  ini  disebabkan adanya penyerapan air yang lebih besar selama pro- ses thermal cycling akibat terjadinya hidrasi sehing- ga perubahan dimensi menjadi lebih besar. 11,12 Nilon termoplastik  menyerap  air  secara  perlahan  melalui difusi. Air tersebut meresap ke polimer melalui ran- tai  yang  tidak  jenuh  atau  ketidakseimbangan  ke- kuatan antar  molekul dalam polimer. 10,11 Lama  pe- rendaman juga akan mempengaruhi penyerapan air yang terjadi, semakin lama direndam maka air yang diserap juga semakin besar. Proses difusi air terjadi di  antara  makromolekul  menyebabkan  makromo- lekul resin dipaksa menepi, akibatnya molekul-mo- lekul resin menjadi lebih bebas dan terjadi perubah- an  dimensi.  Mohammed  menyatakan  bahwa ther- mal cycling akan menyebabkan nilai perubahan di- mensi meningkat secara signifikan karena terjadi pe- ningkatan penyerapan air. 8
Perubahan  suhu  yang  terjadi  selama  proses ther- mal  cycling akan  mengakibatkan  terjadinya  hidrasi yang meningkatkan penyerapan air. 7 Penyerapan air pada  bahan  basis  gigi  tiruan  yang  berlebihan  akan menyebabkan diskolorasi. Penyerapan air akan me- larutkan beberapa komponen, maka semakin banyak air  yang  diserap  akan  semakin  banyak  komponen yang  larut  sehingga  warna  menjadi  kurang  stabil. Cairan  yang  terabsorbsi  melalui  proses  difusi  akan mengisi ruang-ruang di antara matriks sehingga me- nyebabkan  perubahan  struktur  resin  yang  akan  di- ikuti perubahan fisiknya dan mengakibatkan perubahan warna. 5,13,14 Thermal cycling mensimulasikan aging yang merupakan faktor instrinsik yang berpengaruh pada stabilitas warna. Perubahan warna yang terjadi setelah aging dapat disebabkan penyerapan air, solu- bilitas, staining , dehidrasi, dan oksidasi pada bahan tersebut. 15 Nadira  menyatakan  bahwa thermal  cyc- ling dapat  menyebabkan  perubahan  warna  akibat
proses aging dan  hidrasi  yang  meningkatkan  pe- nyerapan air sehingga stabilitas warna berkurang. 12 Adanya  pengaruh thermal  cycling dengan  nilai signifikansi p= 0,0001 (p< 0,05) terhadap perubahan dimensi dan p= 0,0001 (p< 0,05) terhadap stabilitas warma  disebabkan thermal  cycling meningkatkan kontraksi  volumetrik  dan  ekspansi  bahan  sehingga bahan  mengalami  perubahan sifat. Perubahan  suhu yang  terjadi  selama thermal  cycling menyebabkan molekul  bergerak  cepat  dan  meningkatkan  solu- bilitas sehingga terjadi perubahan dimensi. Suhu air yang  tinggi  dan  pergerakan  molekul-molekul  yang lebih  cepat  dan  kuat  menyebabkan  lebih  banyak molekul air berdifusi masuk ke ruangan antara mo- lekul nilon termoplastik. 8 Apabila lebih banyak mo- lekul  air  berdifusi,  maka  perubahan  dimensi  yang terjadi  pun  akan  semakin  besar. 16 Thermal  cycling akan mengakibatkan hidrasi dan terjadi peningkatan penyerapan  air. 7 Absorbsi  air yang  tinggi  akan  meng- akibatkan  berat  bahan  bertambah,  namun  dalam kondisi kering berat bahan akan berkurang sehingga terjadi  perubahan  dimensi.  Air  yang  terserap  akan berada diantara rantai polimer dan mengunci rantai polimer sehingga terjadi perubahan karakteristik fi- sik dan terjadi perubahan dimensi. 11 Garcia menyatakan bahwa  terjadi  perubahan  dimensi  yang  signifikan pada bahan basis gigi tiruan resin akrilik setelah di- lakukan accelerated aging. 11,17 Adanya pengaruh thermal cycling terhadap stabili- tas warna disebabkan terjadinya aging selama ther- mal  cycling dan  penyerapan  air  yang  lebih  tinggi pada kelompok tersebut. Thermal cycling sebagai si- mulasi kondisi rongga mulut akan menyebabkan ba- han mengalami hidrasi dan mempengaruhi penyerapan air. 7 Ozkan menyatakan thermal cycling mengakibatkan bahan  mengalami  berbagai  perubahan  seperti  pe- rubahan  warna,  kekuatan,  besarnya  kebocoran  tepi dan lain-lain. 18 Perubahan warna yang terjadi diper- timbangkan  sebagai  indikator aging suatu  bahan. Beberapa peneliti juga menemukan warna soft liner mengalami  perubahan  setelah  proses aging karena terjadinya  peningkatan  penyerapan  air  atau  solu- bilitas. 7,19 Perubahan suhu  yang terjadi selama pro- ses thermal cycling akan mengakibatkan hidrasi dan meningkatkan penyerapan air. Lamanya pemakaian bahan basis gigi tiruan dan suhu rongga mulut juga dapat mempengaruhi penyerapan air. Penyerapan air yang meningkat mengakibatkan plastisicer larut dan longgarnya  rantai  polimer  sehingga  terjadi  difusi cairan staining yang menyebabkan perubahan war- na. Penelitian yang dilakukan oleh Goiato MC ter- hadap bahan Ppflex, triplex dan valplast setelah di- lakukan accelerated aging menunjukkan terjadinya perubahan  warna  yang  signifikan  pada  bahan val-
plast dibanding bahan lainnya. 5,7,12,20
Adanya  perbedaan  pengaruh thermal  cycling 70 cycles dan  300 cycles terhadap  perubahan  dimensi dan stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon ter- moplastik.  Pada  perubahan  dimensi perbedaan  sig- nifikan  terdapat  antara  kelompok  tanpa thermal cycling dengan kelompok thermal cycling 70 cycle (p= 0,002), kelompok tanpa thermal cycling dengan kelompok thermal  cycling 300 cycle (p=  0,0001), dan  kelompok thermal  cycling 70 cycle dengan kelompok thermal  cycling 300 cycle (p=  0,0001). Basis gigi tiruan nilon termoplastik dengan thermal cycling 300 cycle memiliki nilai perubahan dimensi yang paling besar. Hal ini diakibatkan karena jum- lah cycle yang  dilakukan  lebih  banyak,  sehingga hidrasi  yang  terjadi  lebih  besar  mempengaruhi  pe- nyerapan air dan mengakibatkan perubahan dimensi lebih besar. Sehingga semakin banyak jumlah cycle maka semakin mempengaruhi sifat fisis bahan. Se- makin lama basis gigi tiruan nilon termoplastik di- gunakan  maka  dimensi  basis  gigi  tiruan  akan  be- rubah. 8
Pada  stabilitas  warna  perbedaan  signifikan  ter- dapat  antara  kelompok  tanpa thermal  cycling de- ngan kelompok dengan thermal cycling 70 cycle (p =  0,016),  kelompok  tanpa thermal  cycling dengan kelompok  dengan thermal  cycling 300 cycle (p  = 0,0001), dan kelompok thermal cycling 70 cycle de- ngan kelompok dengan thermal cycling 300 cycle (p =  0,0001).  Basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  de- ngan thermal  cycling 300 cycle memiliki  nilai  sta- bilitas  warna  yang  paling  rendah.  Hal  ini  diakibat- kan  karena  jumlah cycle yang  dilakukan  lebih  ba- nyak,  sehingga  hidrasi  yang  terjadi  lebih  besar  mem- pengaruhi  penyerapan  air  dan  mengakibatkan  sta- bilitas  warna  lebih  rendah.  Sehingga  semakin  ba- nyak jumlah cycle maka semakin mempengaruhi si- fat fisis bahan. Semakin lama basis gigi tiruan nilon termoplastik  digunakan  maka  warna  basis  gigi  ti- ruan  akan  berubah  dan  stabilitas  warna  akan  ber- kurang. Kansu G  menyatakan basis  gigi tiruan  de- ngan thermal  cycling 12.000 cycle memiliki  nilai stabilitas warna yang lebih rendah jika dibandingkan dengan  basis  gigi  tiruan  dengan thermal  cycling 4.000 cycle . 21,22
Berdasarkan  hasil penelitian  di  atas, dapat disimpul- kan bahwa thermal cycling 70 cycles dan 300 cy- cles dapat  meningkatkan  perubahan  dimensi  dan menurunkan stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik. Hal ini menunjukkan bahwa bas- is gigi tiruan nilon termoplastik yang digunakan le- bih  lama  mengakibatkan  perubahan  dimensi  akan semakin  besar  dan  menurunkan  stabilitas  warna sehingga  mempengaruhi   kenyamanan   dan  estetis

## penggunaannya.

## Daftar Pustaka
1. Kohli  S,  Shekhar  Bhatia.  Polyamides  in  dentistry. International J Scientific Study 2013: 1 (1).
2. Wada J, Fueki K, Takahashi H, Yatabe M, Wakabayashi N. A comparison of the fitting accurancy on thermo- plastic  Denture  Base  Resins  Used  In  Non-Metal Clasp Denture to a Conventional Heat-Cured Acry- lic Resin. Acta Odontologica Scandinavia 2015: 73, 33-37.
3. Sapulveda-Navarro W, Arana-Correa B, Borges C, Jorge J,  Urban  V,  Campanha  N.  Color  stability  of resins  and  nylon  as  denture  base  material  in  be- verages. American College of Prostodontics: Journal of Prosthodontics 2011; 20: 632-638.
4. Vojdani  M,  Giti  R.  Polyamide  as  a  denture  base material:  Literature  Review.  J  Dent  Shiraz  Univ Med Sci., Spring 2015; 16:1-9
5. Goiato MC, Santos DM, Haddad MF, Pesquera AA. Effect  of  accelerated  aging  on  the  microhardness and color stability of flexible resins for denture. Braz Oral Res 2010; 24(1): 114-9.
6. Goiato MC,  Zucolotti BCR, Santos DM.  Effect of thermocycling  on  mechanical  properties  of  soft  li- ning materials. Acta Odontol 2009; 2(3): 227-32.
7. Vanessa  MF,  Pisana  MX,  Paranhos  H,  Souza  R, Lovato  C.  Effect  of  ageing  and  immersion  in  dif- ferent beverages on properties of denture lining ma- terials. J Appl Oral Sci 2010; 18(4): 372-378.
8. Mohammed  NZ.  The  effect  of  thermal  cycling  on the fitness of modified heat cured acrylic resin ma- xillary  denture  base.  Al–Rafidain  Dent  J  2013; 13(3): 403-412.
9. Morresi  A,  D’Amario  M,  Capogreco  M,  Gatto  R, Marzo G, D’Arcangelo C. Thermal cycling for res- torative materials: does a standardized protocol exist in laboratory testing? a literature review. J Mecha- nical  Behaveor  of  Biomedical  Materials  2014: 295-308.
10. Polat, T.N. Water sorption, solubility and dimensio- nal change of denture base polymers reinforced with short glass fibers. J Biomaterials Applications 2003; 17: 321-335.
11. Garcia L, Roselino L, Mundim FM, Panzeri F, Consani S. Influence of artificial aging on dimensional stability
of acrylic resins submitted to different storage pro- tocols. J Prostodontics 2010; 432-7.
12. Nadira  AH,  Omar  ZA.  Comparative  evaluation  of color change between two types of acrylic resin and flexible resin after thermocycling: an in vitro study. J Indian Prosthodont Soc 2013; 13 (3): 327-37.
13. Kortrakulkij K. Effect of denture cleanser on color stability  and  flexural  strength  of  denture  base  ma- terials 2008. Thesis. Thailand: Mahidol University: 4-18.
14. Saied HM. Influence of dental cleansers on the color stability and surface roughness of three types of den- ture  bases.  J  Bagh  College  Dentistry  2011;  23(3): 17-22.
15. Mancuso DN, Goiato MC, Zuccolloti B, Morena A, Santos  D  Pesquera  A.  Effect  of  thermocycling  on hardness, absorption, solubility and colour change of soft liners. Gerodontology 2012; 29:215-219.
16. Fadhilah  A,  Atmaja  WD. The  influence of  tempe- rature and longing of soak towards absorbing water in the basic of denture thermoplastic nylon. Faculty of  Medicine  and  Health  Science  Muhammadiyah University, Yogyakarta 2008.
17. Hussein Y, Al-Ameer S. The influence of different pH of saliva and thermal cycling on the adaptation of different denture base materials. J Bagh College Dentistry 2012;  24(3): 47-53.
18. Ozkan YK, Sertgoz A, Gedik H. Effect of thermo- cycling  on  tensile  bond  strength  of  six  silicone- based, resilient denture liners. J Prosthet Dent 2003; 89 (3): 303-10.
19. Ozkan Y, Arikan A, Akalin B, Arda T. A study to assess the colour stability of acetal resins subjected to  thermocycling.  Eur  J  Prosthodont  Restor  Dent 2005; 13 (1) : 10-4.
20. Salman  M,  Saleem  S.  Effect  of  different  denture cleanser solutions on some mechanical and physical properties  of  nylon  and  acrylic  denture  base  ma- terials. J Bagh College Dentistry 2011; 23: 19-24.
21. Kansu G. color stability of denture base and relining materials  after  thermocycle. Conference:  IADR. 2010.
22. Ergun  G,  Nagas  IC.  In  vitro  color  stability  of  soft denture  liners  after  accelerated  aging.  Faculty  of Dentistry Department of Prosthodontics, Gazi Uni- versity 2007: 65-73.